Dritter Absclmitt. Die Kautschukgruppe. 525 



Kautschuks, jener Form des Kautschuks, in die er zwecks Herstellung 

 technischer Kautschukwaren iiberfiihrt wird. 



Durch die Vulkanisation des Kautschuks, welche darin besteht, daB 

 die Kautschuksubstanz in irgend einer Weise mit Schwefelchloriir oder 

 Schwefel gemischt, bzw. durchtrankt und danach auf 120 C und huher 

 erhitzt wird, bindet er je nach der Zeitdauer und der zur Anwendung 

 kommenden Temperatur, teils pbysikalisch , teils chemisch mehr oder 

 weniger von dem Schwefelchloriir oder Schwefel und erlangt dadurch 

 sowohl in chemischer, wie auch in physikalischer Hinsicht eine Anderung 

 seiner Eigenschaften, die ihn fur die technische Verarbeitung zu den 

 verschiedenartigsten Produkten viel geeigneter als den Rohkautschuk macht. 



Die wichtigsten Veranderungen, welche der Rohkautschuk durch die 

 Vulkanisation erfahrt, bestehen darin, daB er jede Stufe der Elastizitat 

 und Bearbeitungsfahigkeit zu erlangen vermag und seine Elastizitat inner- 

 halb sehr weiter Temperaturgrenzen beibeha.lt. Wahrend unvulkanisierter 

 Kautschuk bei + 4 C hart und starr und gegen 50 G weich und klebend 

 wird, behalt der geschwefelte Weichgummi seine Geschmeidigkeit unter 

 0C und bis etwas iiber -j- 150C unverandert bei. Der Hartgummi 

 dagegen verhalt sich wie Horn und Elfenbein und ist wie diese der 

 feinsten Politur zuganglich und ebenso, wenn auch etwas schwieriger, 

 der Bearbeitung durch Schneidewerkzeuge. Der vulkanisierte Kautschuk 

 ist ferner, insbesondere in Form des Hartkautschuks, widerstandsfahiger 

 gegen die Einwirkung von Alkalien und Sauren, weniger leicht luslich 

 in den LOsungsmitteln des Rohkautschuks und ferner auch weniger 

 porus und die Warme schlechter leitend, als dieser. 



Die Wertbestimmung des Rohkautschuks auf chemischem Wege er- 

 streckt sich auf die Ermittlung des Waschverlustes, das ist der Gehalt 

 an mechanischen , durch Waschen entfernbaren Verunreinigungen, der 

 Feuchtigkeit, der eigentlichen Kautschuksubstanz, der Harze, Aschenbe- 

 standteile und Stickstoffsubstanzen (Eiweifistoffe). Da, wie bereits hervor- 

 gehoben wurde, die direkten Methoden der Kautschukbestimmung als 

 Bromid (Budde 1 )) und Nitrosit (Harries 2 )) beziehungsweise Nitrosat 

 (Alexander 3 )) nur angenaherte Werte liefern, wird diese Bestimmung 

 viel sicherer nach Spence 4 ) auf dem indirekten Wege durchgefiihrt, 

 indem man dem Rohkautschuk zunachst durch Extraktion mit Azeton 

 die Harze entzieht und bestimmt und aus dem Riickstand durch Dige- 

 rieren mit Benzol die Kautschuksubstanz in Losung iiberfiihrt und den 

 benzolunluslichen Anteil feststellt. Die Menge der Kautschuksubstanz 



1) Gummi-Zeitung 24 (1909), p. 4. 



2) Ber. d. deutsch. pharmaz. Gesellschaft. 



3) Zeitschrift f. ang. Chemie 18, p. 164; 20, p. 1355; 24, p. 680. 



4) Chem. Zentralbl. 1 (1908), p. 744. 



